Available Online at http://ojs.uho.ac.id/index.php/JIPFI p-ISSN: 2502-3861    |    e-ISSN: 2715-551X

## Analisis Nilai Kapasitansi Komposit Lithium Besi Oksida (Li5FeO4) dan Karbon Aktif Kulit Biji Mete sebagai Bahan Dasar Elektroda Baterai Lithium: Efek Variasi Massa
Ahmad 1) *, Erniwati 2) , Vivi Hastuti Rufa Mongkito 2)
1)* Alumni Jurusan Pendidikan Fisika, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan ,Universitas Halu Oleo
2) Dosen Jurusan Pendidikan Fisika, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan ,Universitas Halu Oleo
*Email: ahmadphysic016@gmail.com
Abstrak: Penelitian tentang pembuatan bahan elektroda baterai lithium dari komposit Li 5 FeO 4 dengan karbon aktif kulit biji mete telah dilakukan oleh peneliti-peneliti sebelumnya. Tetapi, dalam penelitian tersebut tidak ditinjau efek dari penambahan karbon aktif pada bahan elektroda baterai lithium. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh perbandingan komposisi massa Li 5 FeO 4 dan karbon aktif kulit biji mete terhadap nilai kapasitansi bahan dasar  elektroda  baterai  lithium.  Bahan  dasar  elektroda  ini  dikembangkan  dengan  menggunakan  metode  solid  state suhu  tinggi.  Bahan  yang  digunakan  adalah  besi  oksida  Fe 2 O 3 dari  pasir  besi  dan  LiOH.H 2
Li 5 FeO 4 .  Kemudian  Li 5 FeO 4 dikompositkan  dengan  karbon  aktif  kulit  biji  mete  dengan  fraksi  massa  karbon  aktif sebesar 20%, 40%, 50% dan 60%. Selanjutnya dikarakterisasi menggunakan cyclic voltammetry. Hasil karakterisasi cyclic  voltammetry  untuk  fraksi  massa  60%  menghasilkan  kapasitansi  sebesar  4,7  F/g,  fraksi  massa  50% menghasilkan kapasitansi sebesar 59,1 F/g, fraksi massa 40% menghasilkan kapasitansi sebesar 87,3 F/g, dan fraksi massa  20%  menghasilkan  kapasitansi  sebesar  243  F/g.  Dari  keempat  variasi  fraksi  massa,  kapasitansi  yang memenuhi kapasitansi elektroda baterai lithium di pasaran adalah fraksi massa karbon aktif 20%.
Kata Kunci : Li 5 FeO 4 , Karbon Aktif Kulit Biji Mete, Metode Solid State   Suhu Tinggi, Siklik Voltametri
Abstract : Previous  researchers  have  investigated  the  manufacture  of  lithium  battery  electrode  materials  from Li5FeO4 composites with activated carbon of cashew nutshells. However, the effect of combining activated carbon to the lithium battery electrode material was not reviewed. The purpose of this study was to determine the effect of the comparison of the mass composition of Li5FeO4 and cashew nut shell active carbon on the capacitance value of the  lithium  battery  electrode.  These  electrodes  generated  using  the  hig -                  - n of cashew nut shells with a mass fraction of activated carbon 60%, 50%, 40%, and 20%. Furthermore, it characterized using cyclic voltammetry. The results of cyclic voltammetry characterization for a mass fraction of 60% produce a capacitance  of  4.7  F  /  g,  a  mass  fraction  of  50%  produces  a  capacitance  of  59.1  F  /  g,  a  mass  fraction  of  40% produces a capacitance of 87, 3 F / g, and a mass fraction of 20% produces capacitance of 243 F / g. From the four variations of mass fraction, the capacitance that meets the lithium battery electrode capacitance on the market is the mass fraction of 20%.
Keyword: Li 5 FeO 4 ,  Fe 2 O 3 ,  Activated  Carbon  Cashew  Nut  Shells,  High  Temperature  Solid  State  Method,  Cyclic Voltammetry

## PENDAHULUAN
Baterai  lithium  merupakan  salah  satu  jenis  baterai yang  terus  dikembangkan  hingga  saat  ini.  Sejak  pertama kali  diluncurkan  oleh  Sonny  pada  tahun  1991,  baterai lithium  menjadi  sumber  energi  listrik  yang  paling  banyak digunakan  (Rao,  2013).  Penggunaannya  tidak  hanya  pada peralatan elektronik skala kecil seperti jam, handphone dan laptop  tetapi  juga  pada  peralatan  listrik  skala  besar  seperti kendaraan  listrik.  Hal  ini  karena  kelebihan  yang  dimiliki baterai  lithium-ion  dibandingkan  dengan  baterai  jenis lainnya.  Kelebihan  yang  dimilikinya  adalah  beda  potensial tinggi,  densitas  energi  yang  tinggi,  kapasitas  spesifik  yang
tinggi  dan  lifecycle  yang  panjang  (500-1000  siklus), (Allison,  2015;  Ahmad  et  al.  2019).  Komponen  utama baterai lithium  yaitu elektroda telah banyak dikembangkan melalui  proses  sintesis  seperti  lithium  mangan  oxide (LiMn2O4) lithium cobalt oxide (LiCoO2) dan lithium iron phospate  (LFP)  (Hamid,  2012).  Selain  itu,  dikembangkan lagi  elektroda  baterai  Li-Ion  jenis  Li5FeO4  dari  material besi  oksida  (Fe2O3)  menjadi  elektroda  untuk  baterai lithium sekunder (rechargeable). Jika dibandingkan  dengan elektroda baterai Li-Ion dari material utama Co, Ni, Mn dan P,  Li5FeO4  memiliki  keunggulan  karena  ketersediaannya yang  melimpah,  murah,  ramah  lingkungan  dan  memiliki
stabilitas  termal  yang  lebih  besar.  Serbuk  besi  oksida lithium (Li5FeO4) bisa dihasilkan dari sintesis LiOH, H2O dan  Fe2O3  menggunakan  metode  solid  state  suhu  tinggi. Bahan-bahan ini  mudah didapatkan dan bisa disintesis dari bahan  alam.  Elektroda  jenis  Li5FeO4  memiliki  kapasitansi yang  sangat  besar.  Berdasarkan  penelitian  sebelumnnya telah  diperoleh  elektroda  Li5FeO4  dengan  penambahan karbon  aktif  sebanyak  10%  menghasilkan  kapasitansi spesifik sebesar 200 F/g, tegangan yang besar yaitu sekitar 1,5  Volt  (Rahardjo,  2015).  Penambahan  karbon  aktif  pada elektroda  baterai  lithium  bertujuan  untuk  meningkatkan konduktivitas  listrik  baterai  lithium.    Karbon  aktif  juga dapat  ditambahkan  pada  elektroda  baterai  lithium  yang terbuat  dari  bahan  selain  grafit.  Seperti  lithium  titanat (Li4Ti5O12)  yang  memiliki  konduktivitas  rendah  dapat ditingkatkan  dengan  penambahan  karbon  sintesis  jenis MWCNT,  (Subhan,  2015).  Namun,  penggunaan  karbon sintesis  memiliki  harga  yang  mahal  dan  tidak  ramah lingkungan  (Adrianto  et  al.  2019).  Sebagai  alternatifnya karbon  sintesis  dapat  diganti  dengan  karbon  alami  yang
berasal dari biomassa. Salah satu sumber karbon yang dapat dijadikan  sebagai  karbon  aktif  pengganti  karbon  sintesis adalah  kulit  biji  mete.  Berdasarkan  hasil  penelitian  yang dilakukan  oleh  Anas  (2015)  kandungan  karbon  dari  kulit biji  mete  sebanyak  95,56%.  Karbon  aktif  kulit  biji  mete dapat  menjadi  alternatif  pengganti  karbon  sintesis  untuk meningkatkan  konduktivitas  listrik  pada  elektroda  baterai litium.  Sebagaiman  yang  dilakukan  Amin  (2019)  telah berhasil  membuat  bahan  elektroda  baterai  jenis  Li5FeO4 dari  ekstrak  pasir  besi  dan  karbon  aktif  kulit  biji  mete menghasilkan nilai kapasitansi sebesar 58 F/g. Akan tetapi, dalam  penelitian  sebelumnya  belum  diteliti  pengaruh komposisi  massa  karbon  aktif  terhadap  nilai  kapasitansi spesifik baterai litium.

## METODE
Penelitian  ini  dilaksanakan  pada  bulan  Februari  2019 sampai  selesai  bertempat  di  laboratorium  Jurusan Pendidikan Kimia. Prosedur Penelitian a. Bagan Alir Prosedur Penelitian
Available Online at http://ojs.uho.ac.id/index.php/JIPFI p-ISSN: 2502-3861    |    e-ISSN: 2715-551X
b. Pembuatan Arang Aktif
mortar  dan  diayak  menggunakan  ayakan  200 mesh
pori  dari  arang  kulit  biji  mete  dan  memisahkannya  dari pengotor-pengotornya.
c. Sintesis Fe 2 O 3 dari Pasir Besi
Merujuk  pada  penelitian  Rajab  (2013),  proses  sintesis Fe2O3  dari  pasir  besi  dilakukan  melalui  langkah-langkah sebagai berikut:
1) Timbang  serbuk  pasir  besi  sebanyak  30  gram kemudian  dimasukkan  ke  dalam  gelas  kimia  dan dicampur dengan 100 mL HCl (37%).
2) Lakukan  stirer  selama  60  menit  dengan  suhu 〖 70 〗 ^0 C yang dijaga konstan.
3) Saring  larutan  hasil  stirer  menggunakan  kertas saring  untuk  diambil  filtratnya,  sedangkan  residu hasil saringan dibuang.
4) Masukan  larutan  NH4OH  6  Molaritas  sebanyak  50 mL  ke  dalam  gelas  kimia  kemudian  ditambahkan filtrat  pasir  besi  dari  larutan  HCl  sambil  diaduk menggunakan  pengaduk  magnetik  dengan  suhu konstan 70^0 C.
5) Saring  larutan  dari  hasil  pengadukan  tersebut  lalu diambil residunya.
6) Cuci  residu  hasil  saringan  dengan  aquades  hingga bersih.
7) Panaskan  dalam  oven  dengan  suhu  105 0 C  hingga kering, maka diperolehlah serbuk Fe2O3.
d. Pembuatan Li 5 FeO 4 Merujuk pada penelitian Rahadjo (2015) dan Amin
(2019), untuk membuat sintesis Li 5 FeO 4 yang dilakukan adalah
1) Memperhitungkan  massa  masing-masing  bahan
LiOH  :  Fe 2 O 3 dengan  perbandingan    6:1.  Untuk memperoleh perbandingan yang tepat maka dibutuhkan stoikiometri yang benar seperti berikut: 10LiOH.H 2 O + Fe 2 O 3 → 2 5 FeO 4 + 6H 2 O
2) Selanjutnya, melarutkan LiOH dalam bentuk serbuk kedalam  H 2 O  (aquades).  Setelah  proses  pelarutan, serbuk  LiOH  terikat  dengan  air  sehingga  menjadi LiOH.H 2 O.  Lalu,  mencampurkan  Fe 2 O 3 kedalam larutan LiOH.H 2 O sesuai massa hasil perbandingan.
3) Sampel  kemudian  dipanaskan  menggunakan  tanur pada suhu 850 0 C
e. Pembuatan Bahan Elektroda Li 5 FeO 4 /C
Metode  pembuatan  katoda  baterai  Li-Ion  Li5FeO4  ini merujuk pada penelitian Rahadjo (2015) sebagai berikut:
1) Hitung  persen  berat  (wt%)  pada  setiap  bahan  yang dibutuhkan  seperti  Li5FeO4,  Polyvinyl  Alcohol (PVA) dan karbon aktif kulit biji mete.
2) Campur  Li5FeO4  dan  karbon  aktif  kulit  biji  mete, dimana  fraksi  massa  karbon  aktif  yang  digunakan sebesar 60%, 50%, 40%, dan 20%.
3) Tambahkan  PVA  untuk  merekatkan  campuran antara Li5FeO4 dan karbon aktif sebanyak 10% dari massa total.
4) Panaskan  campuran  tersebut  pada  suhu  170°C selama 5 jam.
5) Masukan sampel yang telah kering ke dalam silinder kaca berukuran berdiameter 2 mm dan panjang 8 cm yang  telah dipasang bersama  kawat  tembaga  seperti pada gambar berikut.
Gambar 2. Pengisian Sampel dalam Tabung Kaca
f. Teknik Analisis Data
Teknik  analisis  data  dalam  penelitian  ini  adalah Karakterisasi elektrokimia menggunakan cyclic
voltammetry dan  metode  four  point  probe.  Alat ciclyc voltametri dapat ditunjukan pada gambar berikut.

## Gambar 3. Ciclyc Voltammetry
Pengujian Ciclyc  Voltammetry ini  yang  bertujuan  untuk melihat  adanya  reaksi  oksidasi  dan  reduksi  yang  terbentuk pada sampel dan menentukan besar nilai kapasitansi listrik.
Data  yang  diperoleh  berupa  grafik  voltammogram,  yaitu kurva  potensial  (V)  terhadap  arus  (A).  Nilai  kapasitansi listrik katoda dapat diperoleh dengan persamaan:
.....(1) … … … … … … … … … … … … … … sm I I C keluar masuk sp  
Ket: C sp = Kapasitansi spesifik (F) I   = Arus listrik (A) s   = laju scan rate (mV/s) m  = massa katoda (gram)

## HASIL PENELITIAN
Hasil  penelitian  analisis  nilai  kapasitansi  komposit Li 5 FeO 4 dan karbon aktif kulit biji mete ditampilkan dalam bentuk  gambar  kurva  voltamogram  dan  tabel  kapasitansi spesifik  seperti  yang  ditunjukan  pada  Gambar  4  sampai Gambar 9 dan Tabel 1 .
1. Voltamogram  Kapasitansi  Komposit  Li 5 FeO 4 dan Karbon Aktif Kulit Biji Mete
a. Voltamogram  Elektroda  Baterai  Lithium  dengan Fraksi Massa Karbon Aktif 60%
Gambar 4. Voltamogram Elektroda Baterai Lithium dengan fraksi massa Karbon Aktif 60%.
-0.4 0.0 0.4 0.8 -0.00012 -0.00008 -0.00004 0.00000 0.00004 Curr en t ( A) Potential(V)
Available Online at http://ojs.uho.ac.id/index.php/JIPFI p-ISSN: 2502-3861    |    e-ISSN: 2715-551X
b. Voltamogram  Elektroda  Baterai  Lithium  dengan  Fraksi
Massa Karbon Aktif 50%
Gambar 5. Voltamogram Elektroda Baterai Lithium dengan fraksi massa Karbon Aktif 50%
c. Voltamogram Elektroda Baterai Lithium dengan
Fraksi Massa Karbon Aktif 40%
Gambar 6. Voltamogram Elektroda Baterai Lithium dengan fraksi massa Karbon Aktif 40%
d. Voltamogram Elektroda Baterai Lithium dengan
Fraksi Massa Karbon Aktif 20%
Gambar 7. Voltamogram Elektroda Baterai Lithium dengan fraksi massa Karbon Aktif 20%
-0.4 0.0 0.4 0.8 -0.00020 -0.00015 -0.00010 -0.00005 0.00000 0.00005 Curr en t ( A) Potential (V) -0.4 0.0 0.4 0.8 -0.00012 -0.00008 -0.00004 0.00000 0.00004 Curr en t ( A) Potential(V) -0.4 0.0 0.4 0.8 -0.00008 -0.00004 0.00000 0.00004 Curr en t ( A) Potential (V)
Available Online at http://ojs.uho.ac.id/index.php/JIPFI p-ISSN: 2502-3861    |    e-ISSN: 2715-551X
e. Voltamogram Elektroda Baterai Lithium dengan
Fraksi Massa Karbon Aktif 60%, 50%, 40%, dan 20%
Gambar 8. Voltamogram Elektroda Baterai Lithium dengan fraksi massa Karbon Aktif 60%, 50%, 40%, dan 20%
2. Hubungan Fraksi Massa Karbon Aktif Kulit Biji
Mete dengan Kapasitansi Listrik
Gambar 9. Hubungan antara Fraksi Massa Karbon Aktif Kulit Biji Mete dengan Kapasitansi Listrik
3. Kapasitansi  Spesifik  Komposit  Li 5 FeO 4 dan  Karbon
Aktif Kulit Biji Mete Tabel  4.1.    Nilai  Hasil  Voltamogram  Elektroda  Baterai Lithium  Li 5 FeO 4 /C  dengan  Fraksi  Massa
Karbon Aktif Kulit Bii Mete  60%,   50%, 40% dan 20% Fraksi Massa Karbon Aktif Potensial Peak Anodik/Epa (V) Potensial Peak Cathodik/Epc (V) Arus Peak Anodik/Ipa (A) Arus Peak Cathodik/Ipc (A) C (F/g) 60% 5,6 × 10 -2 1 × 10 -1 2,13 × 10 -6 2,84 × 10 -6 4,7 50% -1,1 × 10 -1 1,32 × 10 -1 -2,65 × 10 -5 -1,77 × 10 -5 59,1 40% 7 × 10 -3 1,47 × 10 -1 -2,24 × 10 -5 -9,25 × 10 -6 87,3 20% 4 × 10 -2 1,58 × 10 -1 -3,3 × 10 -5 3,31 × 10 -6 243

## PEMBAHASAN
Kurva  voltamogram  pada  Gambar  4.1  menunjukan kurva Li 5 FeO 4 /C dengan fraksi massa karbon aktif kulit biji mete  60%.  Kurva  voltamogram  yang  dihasilkan  dengan fraksi massa 60% memiliki lebar kurva arus charge (Ic) dan arus  discharge  (Id)  yang  kecil.  Kurva  arus  charge  (Ic) ditunjukan  oleh  kurva  melengkung  terbuka  ke  bawah. Kurva ini disebut juga kurva  arus anodik  karena arus  yang terukur  selama  pengisian  adalah  arus  anodik,  (Chen  dkk, 2019). Sedangkan kurva arus discharge (Id) ditunjukan oleh kurva  yang  melengkung  terbuka  keatas.  Kurva  ini  disebut
juga  sebagai  kurva  arus  katodik  karena  arus  yang  terukur selama proses pengosongan adalah arus katodik, (Chen dkk, 2019).  Kurva  arus  charge  (Ic)  dan  arus  discharge  (Id) memiliki  bentuk  yang  tidak  simetris.  Hal  ini  menunjukan bahwa  reaksi  yang  terjadi  bersifat  irreversibel  (Hanfeng dkk,  2014).  Bentuk  kurva  arus  charge  (Ic)  dan  arus discharge  (Id)  yang  tidak  dapat  kembali  ke  posisi  semula semakin  memperkuat  bahwa  rekasi  yang  terjadi  bersifat irreversible  (Rahardjo  &  Supardi,  2015).  Reaksi  yang terjadi  bersifat  irreversible  dipengaruhi  oleh  kinetika transfer  elektron  yang  berlangsung  lambat  (Syafindra  dkk,
0 500 0 10 20 30 40 50 60 70 K a pa sit a ns i Li st rik (F /g ) Fraksi Massa Karbon Aktif (%)
Grafik Hubungan antara Fraksi Massa Karbon Aktif dengan Kapasitansi Listrik
Available Online at http://ojs.uho.ac.id/index.php/JIPFI p-ISSN: 2502-3861    |    e-ISSN: 2715-551X
2017)  akibat  terbentuknya  porositas  pada  bahan  elektroda baterai  lithium  (Alim  dkk,  2017).  Munculnya  porositas disebabkan sampel yang dibuat masih dalam bentuk serbuk dan  tidak  dipadatkan.  Sehingga,  bahan  dasar  elektroda baterai  lithium  yang  dihasilkan  hanya  dapat  dijadikan sebagai baterai lithium primer.
Selanjutnya  kurva  voltamogram  pada  Gambar  4.2 merupakan  kurva  voltamogram  dengan  komposisi  massa yang sama antara Li5FeO4 dan karbon aktif kulit biji mete dimana fraksi massa kulit biji mete 50%. Lebar kurva arus charge  (Ic)  dan  arus  discharge  (Id)  yang  dihasilkan  lebih besar  dari  kurva  voltamogram  pada  fraksi  massa  60%. Lebar kurva voltamogram menunjukan besar kecilnya nilai kapasitansi  yang  dihasilkan.  Voltamogram  dengan  kurva arus  charge  (Ic)  dan  arus  discharge  (Id)  yang  paling  luas mengindikasikan nilai kapasitansi spesifik yang besar (Taer dkk,  2015).  Berdasarkan  grafik  voltamogram  menunjukan bahwa  fraksi  massa  karbon  aktif  kulit  biji  mete  50% memiliki  nilai  kapasitansi  yang  lebih  besar  dibandingkan dengan fraksi massa 60%.
Bertambahnya  lebar  kurva  voltamogram  dipengaruhi oleh komposisi Li5FeO4. Dapat dilihat kurva voltamogram pada  Gambar  4.3  yang  merupakan  gambar  kurva voltamogram  hasil  siklik  voltametri  dengan  komposisi massa  Li5FeO4  lebih  banyak  dari  karbon  aktif  dimana fraksi  massa  karbon  aktif  kulit  biji  mete  40%  memiliki lebar kurva voltamogram lebih besar daripada kurva dengan fraksi  massa  50%  maupun  fraksi  massa  60%.  Begitu  juga dengan  kurva  voltamogram  pada  Gambar  4.4  yang merupakan  kurva  voltamogram  hasil  siklik  voltametri dengan  komposisi  massa  Li5FeO4  terbanyak  yaitu sebanyak 80%. Sehingga dari keempat kurva voltamogram, kurva dengan fraksi massa karbon aktif kulit biji mete 20% termasuk voltamogram dengan lebar kurva arus charge (Ic) dan  arus  discharge  (Id¬)  yang  lebih  besar  diantara  semua fraksi massa. Jumlah komposisi massa Li5FeO4 mempengaruhi  besar  kecilnya  lebar  kurva  voltamogram. Semakin  banyak  komposisi  massa  Li5FeO4  maka  lebar kurva  yang  dihasilkan  juga  akan  semakin  besar.  Keempat kurva  voltamogram  tersebut  memiliki  bentuk  yang  hampir sama  yang  dapat  dilihat  pada  Gambar  4.5  yang menampilkan  kurva  voltamogram  untuk  semua  fraksi massa.  Menurut  Nursiti  (2018),  tipe  grafik  yang  sama menunjukan  bahwa  perlakuan  yang  diberikan  tidak mempengaruhi kestabilan elektroda.
Hubungan  antara  fraksi  massa  komposit  Li5FeO4  dan karbon  aktif  kulit  biji  mete  ditunjukan  oleh  grafik  pada Gambar  4.6.  Pada  Gambar  4.6  menampilkan  hubungan karbon aktif kulit biji mete dengan kapasitansi listrik bahan elektroda baterai lithium. Kurvanya turun seiring bertambahnya  komposisi  karbon  aktif  kulit  biji  mete. Kondisi  terbalik  semakin  bertambah  jumlah  Li5FeO4  atau berkurangnya  komposisi  karbon  aktif  kulit  biji  mete  maka nilai  kapasitansi  spesifik  elektroda  baterai  lithium  semakin bertambah.  Sehingga,  penambahan  karbon  aktif  tidak menambah nilai kapasitansi listrik elektroda baterai lithium yang dihasilkan.
Berdasarkan Tabel 6, nilai kapasitansi bahan elektroda baterai lithium yang paling kecil terdapat pada fraksi massa karbon  aktif  kulit  biji  mete  60%  yaitu  sebesar  4,7  F/g, untuk  fraksi  massa  50%  memiliki  kapasitansi  sebesar  59,1 F/g,  untuk  fraksi  massa  40%  memiliki  kapasitansi  sebesar 87,3 F/g, dan untuk fraksi massa 20% memiliki kapasitansi sebesar  243  F/g.  Nilai  kapasitansi  bahan  elektroda  baterai lithium  bertambah  besar  seiring  bertambahnya  komposisi massa  Li5FeO4.  Jika  dibandingkan  dengan  kapasitansi baterai  lithium  jenis  handphone  Advan  S5E  4G  yang memiliki kapasitansi sebesar 2200 mAh, tegangan 3,8 volt, dan bermassa 10 gram atau setara dengan 208,4 F/g,  maka fraksi  massa  karbon  aktif  kulit  biji  mete  20%  telah  setara dengan kapasitansi baterai lithium yang dijual dipasaran.

## KESIMPULAN DAN SARA
Hasil karakteristik siklik voltametri menunjukan bahwa variasi  massa  komposit  Li5FeO4  dan  karbon  aktif mempengaruhi  nilai  kapasitansi  elektroda  baterai  lithium yang  dihasilkan.    Nilai  kapasitansi  bahan  elektroda  baterai lithium  semakin  bertambah  besar  seiring  bertambahnya komposisi  massa  Li5FeO4.  Nilai  kapasitansi  yang  paling kecil terdapat pada fraksi massa karbon aktif kulit biji mete 60%, sedangkan nilai kapasitansi yang paling besar terdapat pada  fraksi  massa  karbon  aktif  kulit  biji  mete  20%.  Dari keempat fraksi massa, yang memiliki nilai kapasitansi yang paling  besar  dan  setara  dengan  kapasitansi  baterai  lithium yang dijual dipasaran adalah pada fraksi massa karbon aktif kulit  biji  mete  20%.  Dalam  penelitian  ini  hanya  dilakukan satu kali sweep sehingga perlu dilakukan penelitian lanjutan dengan  mengkompositkan  karbon  aktif  kulit  biji  mete  dan Li 5 FeO 4 dengan menambah jumlah sweep pada karakterisasi Ciclyc  Voltammetry untuk  mengetahui performa bahan elektroda baterai lithium. Proses pembuatan bahan elektroda baterai lithium perlu dipadatkan terlebih  dahulu  sebelum  diuji  nilai  kapasitansinya  untuk mengurangi terbentuknya porositas pada sampel yang dapat mempengaruhi  kecepatan  transfer  elektron  saat  reaksi redoks terjadi.

## DAFTAR PUSTAKA
Adrianto, N., Mongkito, V. H. R., Fayanto, S., Anas, M., & Eso,  R.  2019.  Characterization  of  activated  charcoal from  sugar  palm  bunches  (Arengga  pinnata  (Wurmb) Merr)  and  the  application  as  adsorbent  lead  (Pb), copper (Cu) and chrome (Cr) in solution. In Journal of Physics:  Conference  Series (Vol.  1321,  No.  2,  p. 022002). IOP Publishing.
Ahmad,  Undu,  M.  A.  A.,  Ahmanas,  S.  R.,  Erniwati,  & Fayanto,  S.  2019.  Utilization  of  iron  sand  and activated  carbon  of  cashew  nut  shell  as  a  material basic of lithium battery. In AIP Conference Proceedings (Vol.  2169,  No.  1,  p.  060001).  AIP Publishing LLC.
Alim,  MI,  Dina,  M,  Anita,  DA,  &  Diky,  A.  2017.  Uji Konduktivitas  Termal  Material  Non  Logam. Laporan Praktikum  Laboratorium  Fisika  Material  Institut Tknologi Sepuluh Nopember
Allison-Bruce,  SA,  &  Abumere,  OE.  2015.  Microwave Assisted  Hydrothermal  Synthesis  of  LiFePO 4 /C
Composite Cathode Material for Lithium-Ion Batteries. Department  of  Physics,  University  of  Port Harcourt . Port Harcourt.
Amin,  Y.  2019.  Sintesis  dan  Karakterisasi  Katoda  Baterai Lithium  Li5FeO4  Berbahan  Baku  Fe2O3  dari  Pasir Besi  dan  Karbon  Aktif  Kulit  Biji  Mete. Skripsi . Universitas Halu Oleo.
Anas,  M,  Jahiding,  M,  Ratna,  Hasanah,  A,  Kurniadi,  D.
2014.  Analisis  Ultimate  dan  Sifat  Struktur  Arang Aktif  dari  Kulit  Biji  Mete:  Pengaruh  Temperatur Aktivasi. Prosiding   Pertemuan   Ilmiah   XXVIII HFI Jateng & DIY . Yogyakarta. ISSN: 0853-0823.
Chen,  Y,  Yulan,  T,  Yunzhong,  Q,  Zhifang,  L,  Huanhuan, H,  Baojun,  L,  &  Huaqiang,  C.  2019.  Synthesis  and Superior  Cathode  Performance  of  Sandwiched LiMn2O4@rGO  Nanocomposites  for  Lithium-Ion Batteries. Materials Today Advance. Vol. 1.
Hanfeng, L, Wei, C, Yiwen, Y, Zhoucheng, W, & Yong, Y. 2014.  Hydrothermal  synthesis,  self-assembly  and electrochemical performance. Ceramics International . hh.10283-10290.
Nursiti,  Ersita,  RW,  Ayu,  WS,  Supriyono,  &  Rama,  O.
2018.  Elektrosintesis  Nanokomposit -MnO 2 /C  dan Fabrikasinya  untuk  Aplikasi  Superkapasitor. Jurnal Chemurgy . Vol. 2. No. 1
P        , ‘       -    B         : M     ’,
18 Juli 2020 < https://industrial.panasonic.com > Rahardjo,  RrAR,  &  Supardi,  ZAI.  2015.  Sintesis  dan
Karakterisasi Material Li 5 FeO 4 , PVDF (PolyvinyLideneFluoride)    dan      Karbon    Aktif dengan   Aktivasi  HCl  sebagai  Katoda  Baterai  Li- Ion. Jurnal Fisika . Vol. 04. No. 01. hh. 23 – 26. Rajab.  2017.  Sintesis  Nanopartikel  Manganese  Ferrite (MnFe 2 O 4 )  Berbasis  Pasir  Besi  Dan  Mangan  Alam Dengan  Metode  Reaksi  Padatan. Skripsi. Universitas Halu Oleo
Rao, MC. 2013. Improving Electrochemical Performance of Lithium-Ion  Batteries  using  LiMn 2 O 4 Cathodes. J. Chem. Bio, Phy. Sci. Sec.C . Vol. 1
Subhan,  A,  Endang,  S,  Ramlan,  Tiara,  HU.  2015.  Efek Penambahan  Bahan  Aditif  MWCNT  dan  Acetylene Black  (AB)  pada  Komposit  Li 4 Ti 5 O 12 sebagai  Bahan Anoda  untuk  Baterai  Li-Ion. Spektra:  Jurnal  Fisika dan Aplikasinya. Vol. 16, No. 2.
Syafindra, D, Esmar, B, & Iwan, S. 2017. Rancang Bangun Sistem  Potensiostat  Menggunakan  Arduino  Uno. Prosiding SNIPS. ISBN: 978-602-61045-2-6
Taer,  E,  Zulkifli,  Sugianto,  R,  Syech,  R,  &  Taslim.  2015.
Analaisa Siklis Voltametri
Superkapasitor Menggunakan  Elektroda  Karbon  Aktif  dari  Kayu Karet  berdasarkan  Variasi  Aktivator  KOH. Prosiding Seminar Nasional Fisika . Vol. 4